LVII 



die Anode mit staubförmigem Silber bedeckt, so folgt ferner — bei 

 Anerkennung der gegebenen Deutung der Erscheinungen — -, dass 

 es Silber-Jonen von geringerer Valenz geben muss als diejenigen 

 der gewöhnlichen Nitratlösung. Unregelmässigkeiten des Silber- 

 voltameters haben zu dem gleichen Schlüsse geführt. — Mit der 

 Thatsache, dass der bedeckende Staub als lose haftender Teil der 

 Anode unter der Einwirkung des Stromes geringere Löslichkeit 

 zeigt als die hinter ihm liegenden Teile des kompakten Metalls, 

 hängt zusammen, dass auch die Anoden aus reinem Metall zerfressen 

 werden und zerfallen. Anoden, an denen die Bedeckung mit staub- 

 förmigem Metall stattfindet, erhalten schon nach kürzerer Einwirkung 

 des Stromes eine rauhe Oberfläche; diese Rauhigkeit nimmt mit 

 der Dauer der Einwirkung zu. Vorgezeigte Stäbe, die zwölf Tage 

 lang als Anode gedient hatten, verhielten sich wie Feilen oder 

 Kratzbürsten. Dieses Rauh werden der Oberfläche erklärt sich, wenn 

 man beachtet, dass die aus minder löslichem Staub bestehende 

 Decke Zwischenräume lässt, an denen das kompakte Metall einer 

 stärker eingreifenden Wirkung unterliegt, dass sich also Vertiefungen 

 rings um die bedeckten Punkte bilden. Von diesen Vertiefungen 

 aus kann dann, da die Bedeckuug fortdauert und sich stets erneuert, 

 ein weiteres Vordringen der lösenden Wirkung in das Innere des 

 Metalls und dadurch ein Abbröckeln kleinerer oder grösserer Teile 

 stattfinden. Mit der gegebenen Deutung steht im Einklänge, dass 

 — wie gezeigt wurde — Kupferstäbe, die bei hoher Stromdichte 

 als Anode gedient hatten, völlig glatt geblieben waren. Der bei 

 hoher Stromdichte zwar in geringerer Menge, aber immer noch 

 entstehende Staub haftet nicht an der Anode, da ihn die mit 

 grosser Geschwindigkeit nach unten strömende Lösung zu Boden 

 reisst; es findet also eine dauernde Bedeckung des festen Kupfers 

 nicht statt. Eine weitere Bestätigung der erörterten Vorstellung 

 war vom Verhalten der Kupferanode in salzsaurer Lösung insofern 

 zu erwarten, als hier die Cupro-Jonen in grösserer Menge bestehen 

 können, also ein Grund zur Staubbildung nicht vorhanden scheint. 

 Dass dennoch auch hier eine geringe Abscheidung stattfindet, weist 

 darauf hin, dass wie beim Silber auch beim Kupfer Jonen von 

 noch geringerer Valenz als bisher anzunehmen war, wenigstens 

 vorübergehend existiren. — Staubförmige Abscheidungen sind nicht 

 wahrzunehmen, wenn Anoden aus Gold, Silber oder Kupfer in 

 einer Lösung von Cyankalium unter Einwirkung des Stromes gelöst 

 werden. In Übereinstimmung mit der entwickelten Theorie findet 

 in allen diesen Fällen weder ein Rauhwerden noch ein Zerfressen 

 und Zerfallen der Anoden statt. 



30. Sitzung am 13. November. Vortragsabend der botanischen 

 Gruppe. 



Nachruf — Herr Prof. C. GOTTSCHE widmet dem ver- 

 storbenen EhrenmitgHede des Vereins, Herrn Prof. ROB. 

 Hartig, München, ehrende Worte des Naclirufs. 



